8 



C. Trenzen, Beiträge zur Kenntniss 



Der Wassergehalt ist in den hier untersuchten Gläsern 

 äusserst gering. 



Zu erwähnen ist noch die leichte Schmelzbarkeit dieser 

 Gläser in der Gebläseflamme. Sie werden hierbei, offenbar 

 durch das Entweichen der bei der Erstarrung zu Glas ein- 

 geschlossenen Gase schaumig aufgetrieben. Der Bruch des 

 Glases zeigt nach dem Schmelzen und Wiedererstarren einen 

 bläulichen metallischen Schimmer. 



Welcher Natur die in dem Basaltglase eingeschlossenen 

 Gase sind, lässt sich schwer ermitteln. Wahrscheinlich ist, 

 dass Chlorwasserstoffgas hierbei eine Kolle spielt. Kocht man 

 nämlich das Glas mit destillirtem Wasser und leitet die auf- 

 steigenden Gase in eine Lösung von Silbernitrat, so entsteht 

 ein merklicher Niederschlag von Chlorsilber. Ob nun Chlor- 

 wasserstoff als solcher die feinen Poren des Glases und viel- 

 leicht auch einen Theil der in den Mineralien eingeschlossenen 

 Dampfporen erfüllt, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. 

 Ebenso könnten auch Chloride des Siliciums und Titans 

 (SiCl 4 , TiClJ vorhanden sein, die sich bei der Behandlung mit 

 kochendem Wasser zersetzen und Salzsäure liefern. 



Es muss noch bemerkt werden, dass nur ganz frisches 

 Glas, das noch nicht lange dem Tageslicht oder der Luft 

 ausgesetzt war, eine einigermaassen erhebliche Menge Chlor- 

 wasserstoff durch Auskochen liefert. 



Auf Grund der durch die Analyse ermittelten Pro cent- 

 zahlen der einzelnen Oxyde wurde eine Berechnung der Mine- 

 ralcomponenten vorgenommen. Es wurde versucht, durch das 

 übliche System von Gleichungen 1 die Menge der einzelnen 



1 Vergl. Rosenbusch, Elemente der Gesteinslehre, 1. Aufl. p. 56. 



Kalifeldspath K 2 A1 2 3 6Si0 2 = x 



Natronfeldspath Na 2 Al 2 3 6Si0 2 = y 



Kalkfeldspath Ca Al 2 3 2 Si 2 = z 



Olivin Mg .Fe Si 2 = v 



Monokl. Augit . . . (MgFe)O Caü 2Si0 2 Mg (Al 2 Fe 2 ) 3 Si 2 = u, 



(Rhombischer Augit MgO FeO 2Si0 2 = u 2 ) 



Hieraus Avird berechnet: 



6x + 6y -f- 2z + 2u + v 



x + y + z 



z + u 



s + y • • 



= Sa. Si0 2 Mole, 

 = „ Al 2 3 „ 

 = „ CaO „ 



= ■ R 2 o , 



